Krystallographie. Physik und Chemie der Mineralien. 



13 



der Doppelbrechung. Diese letztere ist schon sehr schwach hei den Kälium- 

 salzen, und sie ist äusserst schwach bei den Caesiumsalzen ; die Eubidium- 

 salze nehmen eine mittlere Stellung ein. Das schwefelsaure Caesium-Magne- 

 sium ist für die Wellenlänge 450 im Blau eine scheinbar einaxige Substanz. 



9. ; Die gesammten specifischen und molecularen optischen Constanten 

 jedes Eubidiumsalzes der Eeihe sind in der Mitte der dasselbe zweite 

 Metall enthaltenden Kalium- und Caesiumsalze. Die Ersetzung des Kalium 

 durch Eubidium und des letzteren durch Caesium wird von einer Ver- 

 minderung der specifischen Eefraction und Dispersion begleitet, deren 

 Betrag zweimal so gross ist , wenn die erste chemische Veränderung ein- 

 tritt, als wenn die letztere Vertauschung stattfindet. 



Der Einfluss des zweiten Metalls auf die Veränderungen der mole- 

 cularen optischen Constanten ist nur schwach im Vergleich zu demjenigen 

 des Alkalimetalls. Er ist aber bemerkbar bei den nahe verwandten Metallen 

 Magnesium, Zink und Cadmium. Die specifische Eefraction nimmt ab, 

 wenn Magnesium durch Zink ersetzt wird, und ebenso , wenn Zink durch 

 Cadmium ersetzt wird, während die moleculare Eefraction unter gleichen 

 Umständen zunimmt. 



10. Der optische Axenwinkel irgend eines Eubidiumsalzes der Eeihe 

 ist in der Mitte zwischen den optischen Axenwinkeln der dasselbe zweite 

 Metall enthaltenden Kalium- und Caesiumsalze, welche auch die zur Ver- 

 gleichung gewählte Wellenlänge sei. Ausgenommen ist nur die Magnesium- 

 gruppe, weil ihr Caesiumsalz mit den anderen nicht recht vergleichbar ist (8). 



11. Die erste Mittellinie ist die minimale Axe c des optischen El- 

 lipsoids bei jedem Salz der Eeihe, mit Ausnahme des schwefelsauren 

 Caesium-Nickels, das negativ ist, während die anderen positiv sind. Bei 

 dem noch positiven Kalium-Nickel-Sulfat ist der Axenwinkel sehr gross, und 

 durch Eintritt von Caesium an Stelle von Nickel geht er über 90° hinaus 

 und die Mittellinie, die vorher die erste war, ist nun die zweite geworden. 



12. Bei den drei Magnesiumsalzen schreitet die regelmässige Ände- 

 rung des optischen Axenwinkels nach der Eegel vom Kalium- zum Bubi- 

 diumsalz fort. Die Krystalle von Caesium-Magnesium-Sulfat zeigen ganz 

 ausserordentliche optische Axenverhältnisse, nämlich sehr grosse Dispersion 

 für verschiedene Wellenlängen in gekreuzten Axenebenen und grosse Em- 

 pfindlichkeit gegen Temperaturveränderung. : 



Der scheinbare und wahre optische Axenwinkel von Caesium-Magne- 

 sium-Sulfat in Luft ist nämlich im Mittel : 



Natur des Lichtes: Mittel 2E: Mittel 2V a : 



Li 

 C . 

 Na 

 Tl 

 F. 



25° 40' 

 25 15 

 22 50 

 19 10 

 13 20 



18° 10' 

 18 

 16 25 

 14 20 

 11 15 



In der Symmetrie- 

 ebene. 



Wellenl. 450. 



emaxig 

 13° 10' 



emaxig 



G 



